( 734) 



» On opère d'abord la transformation de l'acide qui est volatil, en oxyde 

 ronge fixe, en le chanffant dans un courant d'hydrogène à la plus basse tem- 

 pérature possible; cette i-éduction s'effectue dans un tube de verre, elle est 

 toujours accompagnée d'un transport de matière qui va former ini anneau 

 rouge au-dessus et en avant de la nacelle. Il faiU retirer soigneusement cette 

 matière du tube, en la soumettant à l'action successive de l'acide azotique 

 et de l'ammoniaque, et en déterminer le poids qui n'est pas négligeable. On 

 achève la réduction dans un tube de porcelaine non vernissée, à une tem- 

 pérature très-élevée. 



» A ces températures, le molybdène attaque et réduit la porcelaine par- 

 tout où il la touche, il est donc nécessaire d'employer des nacelles de pla- 

 tine, faciles à fabriquer avec une feuille de métal. L'alliage de deux métaux, 

 assez limité, n'a d'ailleurs aucun inconvénient, mais il faut avoir soin de 

 protéger la nacelle contre l'action de la porcelaine au moyen d'une lame 

 intermédiaire de platine. Cette lame devient rapidement cassante, parce que, 

 sous l'influence de l'hydrogène, le platine réduit la porcelaine et lui prend 

 du silicium et de l'aluminium. 



» Enfin, il faut éviter l'emploi de bouchons de liège, susceptibles de four- 

 nir, lorsqu'ils sont un peu trop chauffés, des gaz carbures auxquels le mo- 

 lybdène emprunte facilement du carbone. Je me servais d un long tube de 

 porcelaine, muni à une extrémité d'une tubulure étroite, faisant l'office de 

 tube abducteur pour l'hydrogène; à l'autre extrémité on adaptait une al- 

 longe, afin que l'appareil ne contînt aucune matière susceptible de fournir 

 du charbon au métal. 



» On purifiait l'hydrogène en le faisant passer sur une longue colonne 

 de cuivre, maintenue au rouge, pendant toute la durée d'une expérience; 

 on le séchait ensuite avec de la potasse fondue. 



» Voici le résultat de tiois expériences effectuées dans ces conditions : 



Acide molybdiqiie lùiiiivalent dcdiiil 



employé. Mêlai réduit. de l'cipcrience. 



i"^ exprrience 5,5i4 8,667 4^j°3 



2"^ expérience 7>9'0 5,265 • 48>o4 



3" expérience 9)03i 6,oi5 47>^4 



» Dans la dernière expérience, la matière transportée lors de la réduc- 

 tion partielle a été beaucoup plus considérable que dans les deux autres; 

 l'anuean correspoiulail à 21 milligrnnnnes d'acide; de plus,. une petite 

 quantité de matière cxtrémenieiit ténue, entraînée par le coin-ant d'hydro- 



